실험 예 1 과 동일 한 방법 으로 제조 한다 . 다만 , 실험 예 1 과 다르 게 비 교예 2 는 수산화 알루미늄 이 석출 된 소듐 알 루미 네이트 용액 에 황산나트륨 200 g , 탄산 나트륨 100 g 을 투입 하 고 0 . 5 g 의 헥사 메타 인산나트륨 을 넣 어 1 시간 동안 교반 한다 . 비 교예 2 에 의해 제조 된 판상 알루미나 는 응집 이 심해서 도가니 에서 잘 분리 되 지 않 았 으며 , 쌍정 및 100 μ m 이상 의 대형 입자 가 다량 발생 하 여 불량 한 분산 성 이 나타났 다 .